258 Sitzung der phys.-math. Classe v. 26. Febr. -- Mittheilung v. 8. Jan. L903. 



war die Probe Nr. i schon bedeutend härter geworden und zeigte auch 

 unter dem Mikroskop Gipskrystalle: die beiden anderen Proben waren 

 vollständig weich geblieben und zeigten auch mikroskopisch keine Ver- 

 änderung. Nach 3 Tagen ist die erste Probe vollständig erhärtet und 

 ganz in Gipskrystalle verwandelt. Der Alabastergips ist noch weich, 

 doch immerinn ein klein wenig härter als die dritte ganz unveränderte 

 Probe. Unter dem Mikroskop zeigte nach 12 Tagen der Alabaster- 

 gips mehrere Gipskrystalle. während dieselben in der dritten Probe 

 nur ganz vereinzelt vorlagen. 



Das wesentliche Resultat der Untersuchung ist also, daß beim 

 Erhitzen von Gips nach totaler Entwässerung, welche gegen 190 er- 

 folgt . zunächst noch die Fähigkeit zur Wasserbindung bestehen bleibt 

 und erst allmählich, sei es durch höhere, sei es durch längere Er- 

 hitzung, verloren geht. Die beibehaltene Krystallform , welche wohl 

 dem Brennen ohne vorhergehende Zerstückelung zu verdanken ist, 

 erschwert dieses sogenannte Totbrennen und ist deshalb technisch 

 ein wichtiges Moment. Von der Angabe, daß erst nach dem Tot- 

 brennen bei noch höherer Temperatur eine neue Bindefähigkeit ein- 

 tritt, in welchem Falle sich auch der natürliche Anhydrit zum Estrich- 

 brennen eignen würde, haben wir keine Andeutung gefunden. 



Ausgegeben am ■">. März. 



Berlin, gedruckt in <ler Reiefctdfuvkerei. 



